130 CALORIMÉTRIE DES SUBSTANCES FERRO-MAGNÉTIQrES 



3° Fer éledrolytique fondu. 



Les mesures avec le fer de Suède ont présenté certaines irré- 

 i^ularités que nous avons attribuées à l'histoire antérieure du 

 corps. Celui-ci contenait en efiet un peu de carbone, il pouvait 

 tlonc prendre des états différents suivant la façon dont il avait 

 été traité. Cette dernière considération nous a amenés à fondre 

 du fer électrolytique et à continuer nos mesures avec ce nou- 

 veau corps. Nous avons en même temps vérifié son aimantation 

 à saturation ce qui permet de se ren^Ire compte de son état de 

 pureté. 



Vérification magnétique. — Nous avons employé la nïéthode 

 qui consiste à mesurer, au moyen d'un galvanomètre balistique, 

 la variation du fiux magnétique produite par l'introduction de 

 la substance à mesurer dans une bobine placée entre les pôles 

 d'un électro-aimant. Le tableau suivant donne dans la dernière 

 colonne la valeur des élongations trouvés, rapportés à l'unité 

 de masse. Les mesures ont été faites à saturation. Nous avons 

 comparé: le fer de Kohlswa, le fer électrolytique à l'état pri- 

 mitif et le fer électrolytique fondu. Le premier des trois est le 

 fer étalon employé autrefois i)ar P. Weiss. 



Subslaïu-e 



M'i'^se 



,., ,. hlniiK. pour 



'niiitcfi.nrisso 



Fer (le Kohlswa 



Fer électrol. 



Fer électrol. fondu 



0,293 

 0,28:-$ 

 0,27G 



225,7 

 217,6 

 212.2 



770,3 

 76S,9 

 768,8 



Nous voyons que s'il y a 1,5 "oo de différence entre le fer de 

 Kohlswa et les deux autres il n'y en a pas entre le fer électro- 

 lytique avant et après la fusion. Nous pouvons en conclure que 

 la fusion n'a pas modifié la nature de ce corps. 



(A suivre). 



